des bouches à feu en fonte et en bronze , etc. 203 



0,0003, ei celui des mortiers 0,0011 en moins, sans qu'il soit 

 nécessnire de les remettre au banc de forerie. 



2° On viste les surfaces extérieure et intérieure , pour recon- 

 naître s'il s'y trouve des soufflures, on lient note de celles qui sont 

 observées. 



Pour les canons et les obusiers , la visite intérieure se fait avec 

 le miroir et au soleil, ou, si le temps estcotiverl, avec une bougie 

 allumée. On détermine la largeur et la profondeur des soufflures 

 avec le crochet en fer recouvert de cire. 



Dans les canons et les obusiers longs de lo centimètres, on ne 

 tolère, depuis le fond de l'âme jusqu'à la hauteur des tourillons, 

 d'autres chambres ou soufflures que celles qui disparaissaient 

 par un forage de 0,0018. Sans en tolérer aucune dans la chambre 

 des obusiers, on tolère dans la partie de l'ame en avant des tou- 

 rillons , les soufflures ayant 0,0042 de profondeur; mais après 

 l'alésage , lorsque ces bouches à feu ont été amenées à leur vé- 

 ritable calibre, les chambres ne peuveni avoir plus de 0,0053 de 

 profondeur. 



Pour les autres obusiers, on tolère des soufflures de 0,0038 

 de profondeur dans l'ame, et de 0,0027 d:;ns In chambre. Les to- 

 lérances pour les mortiers sont de 0,00oS dans l'ame et 0,004 dans 

 la chambre. 



Toutefois, si ces chambres ou soufflures provenaient d'un dé- 

 faut dans l'alliage, les bouches à feu seraient rebutées. 



On tolère les ondes, rayures et coups de foret, qui doivent dis- 

 paraître lorsque la pièce est mise à son véritable calibre. 



L'arête ou la partie supérieure de l'orifice des chambres cy- 

 lindriques doit être vive et exempte d'égrènemcnts. 



On tolère, à l'extérieur des bouches à feu, les chambres et souf- 

 flures de 0,0076 de profondeur, néanmoins si les chambres se 

 prolongent dans des directions obliques, ou qu'elles proviennent 

 d'un défaut d'alliage de métal, ces bouches à feu sont rebutées. 

 Lorsque l'on découvre des chambres ou soufflures de plus de 

 0,0076 de profondeur, si l'on a la conviction qu'elles proviennent, 

 non (l'un défaut de fabrication, mais d'une cause accidentelle, et 

 qu'elles ne peuvent être nuisibles ou dangereuses pour le service, 

 on en fait mention dans le procès-verbal de visite, le directeur y 

 ajoute ses observations et demande l'autorisation de recevoir la 

 bouche à feu. 



3° On vérifie , avec an fil d'acier à crochet perpendiculaire au 



